93 
dunklere Färbung bewirkt wird. Bei vorsichtigem Auflösen eines 
Krystalls in sehr verdünnter Salzsäure bleiben diese Flitter unalte - 
rirt zurück. Sie scheinen identisch mit Eisen- oder Rubinglimmer 
zu sein, waren wahrscheinlich in der Flüssigkeit, aus welcher der 
Kalkspath auskrystallisirte, suspendirt, und wurden bei der Kry- 
stallisation befestigt. Eigenthümlich ist die treppenförmige Bildung 
der Rhomboeder, ähnlich der von Kochsalzkrystallen, welche sich 
bei diesem Vorkommen stets zeigt. 
Kupfer. Isomorphe Mischungen von Zinkcarbonat mit Kupfer¬ 
carbonat, wie der Herrerit von Albarrodon in Mexico, habe ich von 
verschiedenen Fundorten analysirt. So enthielt ein blauer Zinkspath 
aus dem Banat 0.82°/ 0 CuC, ein ähnlicher, schön durchsichtiger, spani¬ 
scher (aus einer Grube zwischen Cuevas und Lorca) 0.64% Cu C, 
0.54°/ o CaC und Spuren von kohlensaurem Eisen, Mangan and koh¬ 
lensaurer Magnesia. Ein traubiger, durchscheinender, hellblauer Zink¬ 
spath von Volterra in Toscana aus der Sammlung des Herrn Dr. 
Krantz in Bonn (mit aufsitzendem Büratit) enthielt 1.23°/ 0 CuC 
und 1.45°/ 0 CuC. Von einem starkblau gefärbten, mit Malachit vor¬ 
kommenden Zinkspath, welcher in durchsichtigen, lebhaft glänzenden 
Krystallen (Rhomboeder) aufsass, habe ich nur eine approximative 
Bestimmung machen können, und darin den Gehalt an kohlensaurem 
Kupfer zu 2.5% gefunden; wahrscheinich war derselbe aber noch 
höher. Alle diese Mischungen sind wahrscheinlich, wenn der Name 
Herrerit beibehalten werden soll, obgleich er nur einem Irrthum 
seine Entstehung verdankt, zu diesem zu zählen. 
Blei. Das Vorkommen isomorpher Mischungen von Zinlc- 
und Bleicarbonat habe ich bei reinen, krystallisirten und unverwit¬ 
terten Exemplaren niemals beobachtet, dagegen fand sich in einem 
krystallinisch körnigen Zinkspath der Grube Welkenraedt bei Her¬ 
besthal 1.45% kohlensaures Blei und 91.21% kohlensaures Zink; 
der Rest bestand aus den Carbonaten des Eisens und Mangans, so¬ 
wie sehr geringen Mengen von Kalk- und Magnesiacarbonat. Auf 
dieser krystallinischen Grundmasse sassen wohl ausgebildete, grosse 
Rhomboeder eines Eisenzinkspaths, welche ich anfänglich auch für 
bleihaltig hielt, bis sich später herausstellte, dass dieser Bleigehalt 
herrühre von mikroskopisch kleinen Weissbleierzkryställchen, die 
in den Zwischenräumen und theilweise auf den Rhomboederflächen 
selbst, sich vorfanden. Bei einer andern ähnlichen Druse des gleichen 
Fundortes waren die Krystalle stark zersetzt, obgleich sie noch einen 
gewissen Glanz besassen: soweit die Zersetzung Platz gegriffen hatte, 
war die Masse stark mit kohlensaurem Blei imprägnirt, im Innern 
dagegen, wo die Krystalle noch unverändert geblieben, fand sich 
keine Spur desselben! vor. Ich glaube nicht, dass das Zink und 
Bleicarbonat sich isomorph verhalten, bin 1 vielmehr geneigt, das 
kohlensaure Blei theils als mechanische Verunreinigung, theils als 
